日本包鍵学会誌VbL2jVbLIQ993）

一般論文

段ボール用原紙の幅方向の反りに関する研究
森川久彦。矢野琢司＊
StudiesonWarpinCrossDirectionofContainerboard
HisahikoMORIKAWAo,mkujiYANO．

Ｗａｌｐｂｅｈａｖｉｏｒｉｎｃｍｓｓｄｉ妃ctionofcontainerboardwasstudie｡､Whenonesideoftheboardwaswetted,ａｔｆｉｌ君t，thewettedsidewaIpedconvexly，andthenthewalpreachedtomaximum,ｗｈｉｃｈｗｅｎａｍｅｄｐＩｉｍａｒｙｐｅａｋ(P､P.).Then,thewarpbecomesmallerandsmallerａｎｄａｔｌａｓｔ１℃achedtheequiUblium，becomingconcave、Ｔｈｅ泥lationsbetweenthePP・andbasisweight，density，Taberstiffness，andCobb
waterabsorptionoftheboaIdweIcanalyzedAsthebottomsideofnnerboardwas
wetted,ｔｈｅｔｉｍｅｔｏ１℃ａｃｈｔｈｅＰＰ・ｗａｓｉｎｄｉ”cｔｐmportiontothebasisweightandthe
Taberstiffne墨Ｗｈｅｎthetopsideoflinerboardwaswette｡，ｔｈｅｗａｒｐｏｆｔｈｅＰＰ・ｗａｓｍｍｖｅｌ君eproportiontothebasisweightandtheTaberstiffnessandindirectproprotiontothe
Cobbabsorption

Keywords：Warp,Containerboard,LinerboaId,Primarypeak,Basisweight,Taberstiffness，
Cobbabsorption

原紙の片面に水を塗布すると、原紙は先ず水を塗布された面を外側にした幅方向の凸型の反りを生じ、反りは最大となりその後時間の経過と共に小さくなりさらに反転して幅方向の凹型の反りとなりやがて平衡に達する。水を塗布した時最初に生ずる凸型の反りの最大を凶一次ピーク,,と呼ぶこととして、この－次ピークの大きさとこれに達するまでの所要時間について原紙の､坪量､密度､テーパこわさおよびコップ吸水度との関係を解析して次のことが明らかになった。表用原紙の裏面に水を塗布した場合、その所要時間は坪量とこわさに比例し吸水度にやや反比例し、－次ピークの反り高さは坪量とこわさに反比例し、吸水度に比例する。

キーワード：反り、段ボール用原紙、表用原紙、－次ピーク、坪量、テーパ_こわさ、コップ吸水度。レンゴー株式会社中央研究所（〒553大阪府大阪市福島区大開4-1-186）：CentralLaboratory,RENGOCO.,LTD、
1-186,Ohhiraki,４－chome,Fukushima-ku,Ohsaka-shi,Ohsaka,５５３－３５－段ポーノZ凋原Mirの鑓方向の反りに閏するJﾜｼﾞ宙およびシート保管時の環境条件に大別でき

1.緒言る。これらの要因のうち原紙の品質は、段の段ボールシートの典型的な構成は２枚の平繰られていない２枚の原紙の水分によるＣＤ

らな外装用原紙とこの間に段の繰られた１枚の寸法変化の差の問題と考えらえるが、段の中芯用原紙からなるものであり、原紙間のボール貼合時に実際に水分が与えられるのは接着には水溶性、水分散型の澱粉系接着剤が原紙の片面に対してであるから、原紙の一つ用いられる。原紙の貼合方向(ＭＤ;Machineの面に対して水を与えたときの原紙の反り挙direction）では上面側と下面側とで貼合時の動が段ボールの反りを検討する上で欠かせな引張り力が等しくないなどの機械的な要因にいものと考えて以下の検討を行った。

よって段ボールシートに反りを生ずるのに対2.実験

し、ＭＤと直角方向（ＣＤ；Cross-machinedirection）の反りは水分の付与と除去とによ2.1試料原紙の基本物性って生じることが知られている､。従ってＣＤの反りは原紙を構成するパルプ繊維の親水性実験にはＴａｂｌｅｌに示す表用原紙7種類とと幅方向の伸縮性ならびにＭＤへの繊維配向中芯用原紙２種類とを用いた。これらのうち性によって影響されるものと考えられる2)。

試料①②④⑤⑦はジニートライナと称されるそれゆえ、段ボールシートのＣＤは多くの要外装用原紙で､表層側の20～30％がクラフト

因で反りを生じるがこれらはシートを構成すパルプからなる以外はほとんど段ボール古紙る原紙の品質鋤、段ボールシートの製造条件

原料からできているものである。⑦は②の表

TablelPmpertiesofpaperboardｕｓｅｄ
Ｂａｓユｓ

ＣｏｂｂａｂｓｏｐＴａｂｅｒｓｔｉ三三ｎｃｓｓ

ＴｈｉｅｋＤｅｎｓﾕｔｙ－ｾﾕ●､(g/､g）－４，CD(g舌･cmL
I1zoseご）＿ＴＣＰＢ･蓮om

ｗｅ１ｇｈＬ－ｎｅｓｓ（g/m3）（ｇ/、2）（､、）ＯコエｓＡ－ｇ唇｡ｄｅ２２０２２１0.288

017

３４260

13.0

19.0

21.0

＠ｺｴＳＡ－ｇ屋｡dｅ２２０２２０0.216

0.80２６５９11.9

21.6]9.8

OHediumSCPユ２５

１２６0.201

0.61

１６０

１６０４４

4.2

11.3

，コエｓＡ－百radE。Co３０４0.363

0.84

３０３５０２５．３

45.8

35.6

oコエＳＡ－ｇ－ｄｅ２ＢＯ２７６0303

0.７８２５川

ｲ1.8

72.4

57.1

＠コェSAA-grade2ZO２】８0.276

０．７９２７２１

20.3

22.4

214

o鶴迄蓋.::N・＠

２２２

0.216

０．８０

１２４３

10.イ

26.4

18.4

、coa上ｅｄｂｏａｒｄ２３ｏ２３４

0.269

０．８１

６２

２ｲ０

13.7

17.3

15.5

＠Ｒｅ１ｎｒｏｒｃｅｄ
ＨｅｄｉｕｍユＢＯ

１８１

0.271

０．６７

７１

６１

17.6

12.8

15.2

Ｎｏ．Ｂｏａｒｄ

TcPBo七℃。m製ｄｅｓｉｄｅ
１ｎｎｅｒｉｎｎｅｒＡｖ．

－３６－日本包鍵学会魅VbL2JVbua9g3）

面にインキが全面印刷されてあるもの、③とに軽く押し当てることにより、試料の片面に⑨は中芯原紙でセミケミカルパルプまたは段ボール古紙原料からできているもの、⑥はク水を付与する。

ラフトライナと称されるもので全層クラフト天秤上に移し載せて、重量とＣＤの反り高さバージンパルプからできているものである。の経時変化を水付与後20分まで測定する。

⑧は白板紙で表面は顔料でコートされ、表層を除いてはグランドパルプ系の新聞古紙原料(4)試料を105℃で熱風乾燥して絶乾重量を求め、これより水付与前および水付与後の原からできているものである。これらはすべ紙の水分含有率を求める。

(3)水付与面を上面にしたまま直ちに試料をて､ⅡSで必板紙”と称せられる厚い紙である。
これらの基本物性はnｓに定める方法に準じ3.結果と考察て前処理を含めて２０±２℃、６５±２％ＲＨで測定した。コップ吸水度は面積100ｃｍ2の試

3.1幅方向の反りの変化料の片面が50ml量の水に2分間接した時に吸Ｆｉｇ．１に示すように原紙の片面に適当量の収する水の量ｘｌＯＯ（g/ｍ２）である。テー水を付与すると、水付与面を外側にした山型

パー曲げこわさは幅38.1ｍｍ、長さ70ｍｍののＣＤの反りが生じる。山型の反りはピーク

試験片で片持ちばりを構成し一定速度で１５に達した後、時間の経過と共に小さくなり、度曲げた時の曲げモーメント（グルコース

さらに反転して谷型のＣＤの反りとなり、や

gf.c、）を示す。

がて平衡に達する4)。なお水を付与して最初2.2実験方法
F1

２０℃65％ＲＨの環境た。（試料数、＝３～5）(1)試料（CD10ｃｍ×

ﾐﾐﾆ：:'-15、（日己）ｓ口芦で次の手順にて実施しＬ」

MD5cm）について水付与前の重量を10-29単位で測定する。次に試料のＣＤ中央における両端

Wettingconditions8ｂｏａｒｄからの高さを、ｍ単位でwetLing

Onin10min､２０min．
１５０４１１１１１１１１１１１１１１４７４７３４

１２１２１１

ＬｏＰ

ｂｏｔｔｏｍafterwetting
００８１６７

ＬｏＰ

ｂｏＬｔｏｍｏｆｂｏａｒｄ（屯）beforc１１１１

え、この面を試料の片面

ｂｏししｏｍ（ｇ/､n）mOjLSLurB

９０９０００

り付けて濾紙に水を与ＬｏＰ

ａｍｏｕｎＬｏ歪ＷａＬｅｒ
４９３８５６

りスタンプに濾紙を取

ｓｉｄｅ◎だ

２２２２１１(2)事務用インキ吸い取①①②②⑥⑥とする。

ＷｅＬＬユｎｇ
ｂｏａｒｄ

一一一一一
一 や『聖宅『

測定し、試料の反り高さＮＣ．

ＦｉｇｌＷａ｢ｐｉｎＣＤ・ｗｅｔｔｉｎｇｏｎｏｎｅｓｉｄｅｏｆｔｈｅｂｏａｒｄＮｏ．１．２．６．

－３７－

段ﾎﾟｰﾉZ5HR原)@Fの頬Zｹ〕句の反りに関する5ﾘﾂ腰に生じる山型の反りのピークを以後“一次達した時の反り高さとの関係を全試料についピーク”と呼び、反りの符合を＋と定める。て示した。各試料について表面に水を付与し試料①、②の表面に水を付与した場合、裏面た場合を□印で、また裏面に水を付与した場に水付与した場合よりも平衡に達した時の反合を■印で示した。各印を結ぶ実線および破りの度合いが大きいことが分かる。これに対線は最小二乗法によって得た回帰曲線を示して、試料⑥では両面の間に差が認められなす。Ｔａｂｌｅ２に、これらの回帰曲線の勾配Ａい。試料⑥は全層パージンパルプでできておと切片Ｂの値をを示した。表面に水を付与しり、これに対して試料①、②ではいずれも表た場合、中芯試料③⑨のみは正の勾配を示す

層はバージンパルプ、裏層は段ボールの古紙がその他の表用原紙は負の勾配を示し、－次でできており、バージンパルプは古紙より収ピークの反り高さが大きいと平衡の反りの高縮率が大きいことが知られているから5)、表さも大きな負の値を示す傾向が認められた。

裏で収縮率に差が生じたことによるものと考

また、裏面に水を付与した場合、試料⑤⑦をえらる。

除いては比較的小さい勾配値を示し、常数Ｂ

Fig.２には試料③④⑤⑦⑧⑨について、表は試料によって異なっていた。

面に水付与した場合の結果を示した。これらの試料の基本的な挙動パターンはＦｉｇ．１のそ3.2水の付与量と－次ピークとの関係れと同じであることが分かる。

この実験で平衡に達した後の反り形状は、Ｆｉｇ．３に－次ピークの反り高さと、平衡に原紙が－度吸水し膨潤してから再び自由乾燥によって収縮した結果虹］を示すものである。従（日日）Ｂ呵彦って、この実験条件は熱と貼合方向の引張り力を受けている段ボールシートの生産条件とは異なっていると思うが、以下に原紙が吸水膨潤して生ずる一次ピーク

Wettingconditions：
ｂｏａｒｄ
Ｎｏ．

ＷｅＬＬｉｎｇ
ｓｉｄｅｏｆｂｏａｒｄの表われ方を考察した。
ａｍｏｕｎＬ

ｏｆｗａしｅｒ（ｇ/ｍユ）

ｍｍｓＬｕｒｅｏｆｂｏａｒｄ（､）beforeafterwetting
wettingOmin、１０min，２０min・５４３５４３２２２１１１ｐ」ｐ』ｐＣｐ」Ｐｐｏｏｏｏｏｏ

ＬＬ’しＬＬＬ③④⑤①⑧⑨一一一一芋一８２４ユ７１３

９１５１４１２
９１６１３１１
１０１６１２１１
９１４１１１０１０１６１１１０

付与水量を変えて、－次ピークに達するまでの所要時間と－次ピー
クの反り高さの関係をプロットすると、Ｆｉｇ．４
およびＲ9.5に見られる

Ｆｉｇ２ＷａｒｐｉｎＣＤ,wettingontopsideoftheboardNo.３，４，５Ⅲ７．８，９・ように中芯③、および⑨－３８－日本包蕊学会鯵VbjL2jvDIag93）

１』一一１２３（ロ冨臣）日。渭幻寓曰己の』⑪Ｐ局芦－４。【

Ｗａｌｐａｔｐｒｉｍａｒｙｐｅａｋ（ｍ、）Fig3ReIationsbetweenwarpatp｢ima｢ypeakandequiIibrium
wettedside-□－－ｔｏｐ．－■－－bottom

Table2RegressionanaIysisofwaｒｐｉｎＦｉｇ３が短いのは坪量が小さい上に吸水度が高いた

HereYWarpatequiIibrium（ｍ、）ＸＷａｍａｔｐｒｉｍａ｢ｙｐｅａｋ（ｍ、）めと考えられる。Fig.６およびFig.７は付与水量と一次ピークの反り高さとの関係を示し

Ｙ＝ＡＸ＋Bたもので、表用原紙では水付与量が増えるに

ｗｅＬＬｅｄｓユｄｅｔｏｐ

従って一次ピークの反り高さは大きくなるこ

ｂ･ｔｔＣｍとが分かる。中芯③の一次ピークの大きさは

ｂｏａｒｄ
Ｎｏ．

ＡＢ

水付与量の少ない場合でも比較的高いが、こＡＢ

１

００４０９６２１１

一一一一２２４２３』一一●●■●●●、●●

１０２１１２０００

一２’（即叩）《、叩）（皿叩》（卯叩）。□■」’（皿）ｏ□■（（皿叩》〈聿汕）一。■■▲一２２７１７９７８２４

一一一一一一一一一２１５一一一一一５４５９３１９０２－一００１０００００１①②③④⑤⑥の⑧⑨

れは中芯が無サイズでかつ密度の低い板紙であって水付与によって吸水浸透も速い（Fig.
４およびFig.５参照）が、それにもまして水付与面に近い層が瞬時に伸びを生ずるためと推量される。

３．３－次ピークと原紙の品質との関係についての解析

表用原紙の反りの一次ピークと原紙の品質を除いた表用原紙では、水付与量が増えるにとの関係を考察するためにFig.４～Fig.７の従って一次ピークに達する時間が長くなる。

データについて２変量解析を行った。109／③は典型的な中芯のひとつで、水分の付与量ｍ２の水を片面に付与したときの一次ピークの如何にかかわらず一次ピークに達する時間に達する所要時間と－次ピークの反り高さを－３９－

段ﾎﾞｰﾉZ凋原凶厭のり勘ｳ向の反クに関する擁露TabIe3BivariabIe「egIessionanalysisofwarp
Ｘ＋（ｂｏｔｔｏｍ）

ＷａｒｐａｔｄｅｎｓｉＬｙ ＣｏｂｂＯ、２２６２．２－０．０２５１４．Ｏ８
ｐｒｉｍａｒｙｐｅａｋｂａｓｉｓ
ａｂｓｏｒｐｗｅｊＬｇｈＬ －ｔｉｏｎＯ、８３－０．２８０．０３７３６．０８
ＴａｂｅｒｂｏＬｔｏｍｉｎｎｅｒｔｐｐ

０．７３－０．３８－０．０１１７２．１２
０．８ｓ－０．７６－０－【

ＴｉｍｅｒｅａｃｈｅｄｄｅｎｓｉＬｙ

０．４８－１６５．４－０．０８１３６１５、１１

ｐｒｉｍａｒｙｐｅａｋ ｂａｓｉＳ
ＷｅｌｇｈＬ

０．９４０．９２－０．０７２４０１３、0５

ｉｎｎｅｒ

０．９６１．１０－０．０３４９６．１２

ＴａｂｅｒｂｏＬｔｏｍ

Ｌｏｐ－０－０４

Ｗｅｔｔｅｄｓｉｄｅ（ＬＣＰ）
ＷａｒｐａＬｄｅｎｓｉＬｙ ＣｏｂｂＯ、８０３１０．９－０．７３２５５１３８、５４
ｐｒｉｍａｒｙｐｅａｋｂａｓｉｓ
ａｂｓｏｒｐｗｅｉｇｈＬ －ｔｉｏｎＯ、８８－０．１７０．１９４４７．１６
ＴａｂｅｒｂｏＬｔｐｍｉｎｎｅｒＬｏＰ
ＴｉｍｅｒｅａｃｈｅｄｄｅｎｓｉＬｙ

ｐｒｉｍａｒｙｐｅａｋ ｂａｓｉｓ
ｗｅｉｇｈｔ０．８７－０．１００．１７４６１．５０】･HIH－Ⅱ

０．７５－５．８０．２１５４０３．００
０．４３０．１－０．２５２６９．３５

ＴａｂｅｒｂｏＬtｏｍｉｎｎｅｒ

０．３６－０．１－０．２９４１１２．７５

Ｌｏｐ－K－【Ｉｎｚｕ：ｍｕｌＬ１ｐ１ｅｃｏｒｒｅｌａＬ１ｏｎｃｏｅＥｒｉｃｌｅｎＬ
ＸｍａｎｄＹｍ：ｍｉｄｄｌｅｖａｌｕｅｓｏＥｍａｘ・ａｎｄｍｌｎ・
ｓｈｏｗｎｏｎＴａｂｌｅｌｅｘｃｅｐＬＮｏ、３ａｎｄ９８
ｄｅｎｓ１Ｌｙｑ８２

ｂａｓｌｓＷｅｌｇｈＬ２６１
ＬａｂｅｒｓＬ１ｆＥｎｅｓｓｂｏＬＬｏｍｌｎｎｅｒ４４．９
Ｌｏｐ１ｎｎｅｒ２６．１

ｃｏｂｂａｂｓｏｒｐＬｉｏｎ

ｂｏＬＬｏｍｓｉｄｅｌ８９

Ｌｏｐｓｌｄｅ３７，=ID･Yml/1Ａ･Xml8errecLingdegreeorYonZ－４２－

段ボー仏脇」働@Fのり寝方向の反りに鱒する研究２ｎＷ》▲。（川〉念皿苞．．歩ｉＵ０》・〆・皿筆、－．－▲

０（哉何．－Ａ。》》ユ一．》〆鎌』（．○の、）》肩のロ百口日『』ロロ①二○８』①白酒

＠Ａ-．￣､~三Ｆ弓ｉ－－ｂ

Addedwater（g/ｍ２）

Addedwater（g/ｍ２）
Fig5ReIationsbetweenaddedwate「totopsideandtimereachedprimarypeak．

Fig.４ReIationsbetweenaddedwate「ｔｏｔｏｐ
ｓｉｄｅａｎｄｔｉｍｅ「Bachedprimarypeak，

ｲ、ノ０

曽ｑ〕

□跨哨呵皀揖凹ロニロロ閂呵二一Ｏ／へＵ

犯加Ⅲ（ａ旨）笛の。［日日石口誌Ｐ詞夢圓，/,')ｏ■ノゲ･９０〆.,ﾉ@

霞二/Ⅷ澱，“＠.／／／か′』．’０
１▲､△------JＬ

１１１

OＤ－－－０－－－－－０－－－ｌ

ＩＯ刃３０Ｉ ０

Addedwater（g/が）Addedwater（g/ｍ８）
Fig.７Re1ationsbetweenaddedwatertobｏｔｔｏｍｓｉｄｅａｎｄｗａｒｐａｔｐｎｍａ｢ypeak．

Fig6Relationsbetweenaddedwate「ｔｏｔｏｐ
ｓｉｄｅａｎｄｗａ｢ｐａｔｐ｢imarypeak．

－４０－日割k包蕊学会鯵VDL2jInQZa99a）

それぞれ目的変数Ｚとして、その説明変数Ｘを得られないのは、それだけ表層側の表面品としては曲げ変形に対して抵抗すると思われ質の影響が大きく、今回取り上げた要因ではる要因､密度､坪量、または曲げこわさを、ま説明し切れないといえる。以下に解析結果のたＹとしては原紙の反りに深く関わるとも思数例を図示する。（Fig.８，９および１０)。

われる吸水性としてコップ吸水度を選んだ。

この場合、目的変数と説明変数の間には最も4.まとめ簡単な線形モデルを考えた。目的変数Ｚの値

は、一律に水付与量109/ｍ２の場合の値を直(1)段ボール原紙はその片面に水を付与する接に実測値として得ることは困難であるかと、原紙は先ず付与面を外側にしたＣＤの反ら、限られた領域では水付与量に対する所要りが発生して、引き続いてその形状は反転し時間のおよび反り高さの一次式が成立するもて内側にした反りとなり平衡に達する。のと仮定して、比較的水付与量の小さい２点(2)最初に生ずる一次ピークの高さと平衡にの実測値を用いて－次式を得て、これより水達してからの反り高さまたは深さとの関係に付与量109/ｍ２の場合の値を求めて実測値とした。ただし実験条件が比較的付与水量の高ついて、表面に水を付与した場合は、中芯をい領域にあった試料⑤⑥⑦については実測値

衡の反りの深さも大きくなる傾向が認められの内の最小値と原点（0,0）点とを結ぶ一次た。しかし、裏面に水を付与した場合には、式を得て、これより求めた。

その相関が認められなかった。

除いては－次ピークの反り高さが大きいと平(3)段ボール貼合時、原紙の裏面に付与されＴａｂｌｅ３に示した解析結果から次のことが分かる。

る糊水量程度の水量を片面に付与した場合の(1)水付与面が裏面の場合、高さ、所要時間

反り挙動に関して、一次ピークの表われ方とともに、密度と吸水度とでの重相関係数Ｒは原紙の基本物性との関係を2変量解析すると、低くなり、坪量もしくはこわさと吸水度とで次のことが認められた。

高い値を示した。この場合、吸水度の影響度

非加熱、および非拘束で水量約109/ｍ２を片(D）は坪量もしくはこわさの約１０％であっ面に付与した場合、－次ピークは原紙の力学た。

的な性質である曲げこわさ、もしくは坪量と(2)水付与面が表面の場合、密度と吸水度で原紙の多孔質性と繊維表面に形態的な性質をの重相関係数も高くなった。高さについて示すと思われるコップ吸水度で表わすことがは、吸水度の影響度(D）は密度もしくはこわできる。

さの影響度のそれぞれ約50,150～175％と①裏面に水を付与した場合は、一次ピークなり、吸水度の効きが大きいことが分かる。に達する所要時間は坪量と曲げこわさに比

所要時間に関しては坪量、こわさでは重相関例し、裏面の吸水度にやや反比例する。ま係数が非常に低くなったのに対して密度を取た、一次ピークの反り高さは坪量と曲げこり上げるとＲ＝0.75とやや高くなった。所要

わさに反比例する６

時間が坪量、こわさの要因で高い重相関係数②表面に水を付与した場合には、－次ピー－４１－日本包装学会誌VbL2jVbLJa99a）

クの反り高さは坪量と曲げこわさにはろ.

比例し、表面吸水度に比例する。
四・①口司』Ｃ胃局８富国

表面に水を付与した場合の所要時間はＵ■
IＩｐｒ

今回の説明要因では高い重相関関係が1５－得られなかった。

段ボール製造工程では、さらに熱が10‐水分の移動を促進させるなど、原紙が５－貼合されてできるシートの反りの挙動①０．

ＤＩＤ．４８１２１６２０は原紙の品質以外の要因によるところが大きいが、原紙の品質が基本的にはUCalculatedValueRzu＝０．８３

Fig.８Regressioncurveofwa｢ｐ（ｍ、）ａｔｐ｢ima｢ypeak，whenbottomsideiswetted．

原因になると考えられる。原紙の品質の要因は、静的に寸法変化率を求めて解析する方法があるが、本方法では限られた水量を原紙の片面に与えた時の①ゴ君戸己①昌切８二Ｎ動的な検討を行ったもので、これらの知見はシートの反りの解析に直接役に立つものと考えらえる。

なお、本研究に対し貴重なご指導、ご助言を賜った東京大学農学部教授岡野健氏ならびにレンゴー（株）中央研

UCa1culatedValueRzu＝0.96

Fig.９

Regressioncurveoftime（sec､）reachedprimary究所長迫田直一氏に謝意を表します。

peak，ｗｈｅｎｂｏｔｔｏｍｓｉｄｅｉｓｗｅｔｔｅｄ■⑪■のの。司戸己日。、⑪①富国

１１１１１

４３２－０９ＢＴ６５４３２＜参考文献＞

1)門屋卓ら、ダンポール原紙､(株)紙業タイ
ムス社、pl72～180（1980）

2)前田修一ら､木材学会誌､３５（11),(1989）

２

愁〆`庭:瓜'Ijt:具AiH(繩`ｌｂｏＬＬｏｍ■１．口ｌｎｎｃｒＩｇ ２°Ｃい）Ｙｆ::｡｡f::?;，断…１

3)門屋卓ら、新･紙の科学、（有）中外産業調査会、ｐ257～286（1989）
4)上坂鉄ら、紙パ技協誌、４３(7),(1989）

5)J・JSchwinkleBTappi,１３７(4)，１６９

４６０１０１２Il（1954）

UCalculatedValueRzu＝０．８７

Fig.１０Reg｢essioncu｢vｅｏｆｗａｍ（ｍ、）ａｔｐｒｉｍａ｢ypeak・whentopsideiswetted．

(原稿受付1993年１月２０日）(審査受理1993年３月１日）－４３－